Оценка степени износа (повреждения) конструкций здания битумных мастик

Оценка степени износа (повреждения) конструкций здания

битумных мастик

Смирнов В. В.1, Свитцов М. А.2, Шилеева А. Ю.3,

Шихова Е. Н.4, Поникарова Ю. Е.5

1 Смирнов Валерий Владимирович /Smirnov Valery Vladimirovich - зам. нач. отдела ЭПБ ЗиС,

эксперт;

2Свитцов Максим Александрович / Svittsov Maksim Aleksandrovich - эксперт;

3Шилеева Анна Юрьевна /Shileeva Anna Yur'evna - эксперт;

4Шихова Елена Николаевна /Shikhova Yelena Nikolaevna - эксперт,

5Поникарова Юлия Евгеньевна /Ponikarova Yuliya Evgenievna - инженер-строитель, Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза», г. Череповец

Аннотация: проведена оценка степени износа (повреждения) конструкций здания битумных мастик и определена возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Ключевые слова: восстановление, кирпичная кладка, вертикальные и наклонные трещины, безопасная эксплуатация, нагрузки, дефекты, повреждения.

УДК 699.88

Обследование технического состояния здания битумных мастик производилось с целью установления категории его состояния и степени износа, определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

Здание битумных мастик эксплуатируется с 1967 года.

Вследствие отсутствия сети ливневой канализации и дренажа для отвода грунтовых, атмосферных и талых вод, конструкции подземной части здания постоянно увлажнялись (особенно весной и осенью), выявлена осадка здания до 580 мм.

В конструкциях фундаментов, испытывающих знакопеременные воздействия, наблюдаются деформации, повреждения и дефекты, свидетельствующие о снижении их несущей способности до 50 %, но не влекущие за собой обрушения. В железобетонных конструкциях фундаментов обнаружены трещины, раздробление бетона и выкрошивание заполнителя в сжатой зоне. Горизонтальная гидроизоляция полностью разрушена.

Плиты покрытия и кровля здания находятся в неудовлетворительном неработоспособном состоянии.

При обследовании и оценке технического состояния каменных конструкций учитывались особенности их работы и разрушения, обусловленные их структурой.

Конструктивные особенности здания битумных мастик заключаются в использовании конструктивной стеновой системы с различным расположением и числом несущих стен (при явном преобладании продольно-стеновой конструктивной схемы).

Несущие стены здания выполнены из красного кирпича в сплошной цепной кладке. Замена части внутренних стен кирпичными столбами встречается только на отдельных участках и продиктована планировочными требованиями.

Дефекты и повреждения возникают в результате: а) взаимодействия объекта с окружающей средой, б) взаимодействия элементов системы между собой, в) протекания определенных процессов в материалах, из которых состоят элементы здания [2].

При проведении обследования и оценке технического состояния каменных конструкций здания битумных мастик необходимо установить [3]:

- процент уменьшения сечения в месте повреждения;

- стрелу отклонения или выпучивания стен, столбов;

122

- степень развития трещин и других деформаций в поврежденной зоне конструкций;

- качество кладки, ширину и глубину швов;

- влажностное состояние кирпичных наружных стен.

В кладке наблюдаются зоны длительного замачивания, промораживания и выветривания кладки и ее разрушение на глубину 1/5 толщины стены и более. Кладка в этой зоне легко разбирается с помощью ломика. Камень расслаивается, крошится. При ударе молотком по камню слышен звук глухой.

В несущих стенах наблюдаются вертикальные и косые трещины (исключая температурные и осадочные) на высоте 4 рядов кладки. Выпучивание и наклоны стен на 1/3 и более их толщины. Отклонение от вертикали на величину более 1/50 высоты конструкции стены. Снижена на 30-50 % прочность камней и раствора в конструкциях кирпичных стен.

Под опорами перемычек выявлены повреждения кладки в виде трещин, раздробление камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам на глубину более 20 мм. Уменьшенная против требований норм площадь опирания сборных элементов. Существующие трещины, прогибы и другие повреждения

свидетельствуют об опасности разрушения конструкций и возможности их обрушения.

По степени опасности для несущих конструкций выявленные дефекты можно отнести к недопустимым дефектам - в конструкциях наблюдаются деформации и дефекты, свидетельствующие о потере ими несущей способности. Усиление нецелесообразно - следует произвести разборку конструкций.

Литература

1. РД 22-01-97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации

производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями). [Текст]: Принят Госгортехнадзором

России 21.12.1997 г.

2. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. [Текст]: Принят и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в Системе нормативных документов в строительстве Постановлением Госстроя России от 21августа 2003 г. № 153.

3. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная

редакция СНиП II-22-81*. [Текст]: Утверждён приказом Министерства

регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/5 и введён в действие с 01 января 2013 г.

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». [Текст]: Зарегистрированы в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г. Регистрационный N 30855.

5. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Принят Государственной Думой 20 июня 1997 года.

123